158 



y OP , y Pöö und y 2Pöö vollständig verschwunden , sie haben 

 ganz ebenflächigen Theilen Platz gemacht , und zwar auch 

 dann, wenn der Krystall bis auf die deformirten Theile ganz 

 in Wachs eingebettet war, so dass nur diese weiter wachsen 

 konnten. Nach längerem Wachsthum erhält der Krystall eine 

 den nach y deformirten Theil vollständig überdeckende Kappe ; 

 nimmt man ihn schon nach kurzer Zeit wieder aus der Lö- 

 sung heraus, so erkennt man noch die krummen Flächen y hkl, 

 aber sie haben sich mit ebenflächigen kleinen Kryställchen 

 bedeckt, welche mit dem nicht deformirten Haupttheil in 

 Parallelstellung sind; es sind im Reflex der neu gebildeten 

 Theile keine nennenswerthen und namentlich keine gesetz- 

 mässigen Abweichungen im Sinne der deformirten Flächen 

 y hkl zu bemerken. 



Hängt man nach ay deformirte Krystalle so in die Lö- 

 sung, dass nur die deformirten Theile weiter wachsen können, 

 so zeigt sich nachher ausser einem in Parallelstellung auch 

 ein in Zwillingsstellung nach ooPöö (100) zum Haupttheil be- 

 findliches Stück, beide von ebenen Flächen begrenzt ; und zwar 

 ist das in Zwillingsstellung befindliche Stück charakteristischer 

 Weise da von -\-P (III) begrenzt, wo es an — P (111) des 

 Hauptkrystalls, von — P (111) da, wo es an ~|-P des Haupt- 

 stückes angrenzt; ebenso sind dünne, auf der Fläche — P (111) 

 austretende Lamellen von -f-P begrenzt; z. Th. zeigen sich 

 auch Spuren von „Vernarbung". Eine derartige Begrenzung 

 ist um so bemerkenswerther, als sie bei natürlichen Zwillingen 

 nicht beobachtet ist, es geht also daraus hervor, dass wirk- 

 lich der nach a y deformirte Theil weiter gewachsen ist, nicht 

 etwa erst eine vollständige Auflösung dieses Theils und erst 

 dann ein Weiterwachsen von den nicht deformirten Theilen 

 aus stattgefunden hat. 



Lässt man nach y deformirte Krystalle weiter wachsen, 

 an welchen durch starkes Einpressen des Messers J_ coPcx) 

 (100) und Entfernen des nach ay deformirten Theiles die Flä- 

 chen OP (001) (meist matt) und coPöo (100) (als Bruchfläche) 

 frei gelegt sind, so wachsen OP (001) und ocPcö (100) eben- 

 falls zu glänzenden Flächen von der normalen Lage aus. 



Es geht also aus dem optischen Verhalten, aus der wei- 

 teren Deformationsfähigkeit, wie aus dem Wachsthum der 



